_ о/ — 



обезцвечиваше происходите при относительно низкой температура. 

 Нагревая дальше таие обезцвеченные кристаллы дистена мы заме- 

 тимъ, что они при приблизительно определенной температуре ста- 

 новятся непрозрачными. Такая перемена совершается очень быст- 

 ро — она пачинается обыкновенно въ н'Ьсколькихъ точкахъ и за- 

 темъ распространяется по всему кристаллу. Сопровождается она 

 изм'внешемъ объема: кристаллы по спайности расщепляются и ис- 

 кривляются. Нагревая пластинки дистена очень долго — въ течеши 

 н'Ьсколькихъ дней— можно заметить, что кристаллы становятся какъ 

 бы более плотными и въ нихъ какъ бы совершается дальнейшая 

 молекулярная перегруппировка. 



Нагреваше я производилъ въ печи Леклерка и Форкиньона, въ 

 местахъ, гд* температура доходила до плавлешя обычной продажной 

 платины. При этой температуре можно было заметить лишь едва 

 уловимые следы оплавлешя иекоторыхъ местъ кристалл овъ дисте- 

 на; продолжительное накаливаше его порошка при этомъ произво- 

 дило лишь «спекаше» порошка. Дистенъ сплавляется въ «стекло» 

 при температурахъ гораздо высшихъ *). При такой потере прозрач- 

 ночности весъ кристалловъ дистена иногда совсемъ не меняется, 

 а иногда происходить некоторая потеря, въ моихъ опытахъ дости- 

 гавшая 0,2 — 0,3%. Потерю веса при нагреваши дистеновъ на- 

 блюдали и друпе изследователи, какъ Ложье (до 0,01%); Эрд- 

 маннъ для дистена Romas нашелъ эту потерю въ 0,61% "). Въ 

 иекоторыхъ изъ моихъ опытовъ можно было убедиться, что эта 

 небольшая потеря находилась въ зависимости отъ исчезновения 

 окрашивающаго вещества, т. к. происходила прежде, чемъ веще- 

 ство дистена стало фарфоровидиымъ, непрозрачнымъ. Однако, она 

 могла происходить и • отъ другихъ причипъ, напр. примесей раз- 

 ныхъ легко улетучиваемыхъ элементовъ, какъ фтора ; ) и т. под., 

 отъ начавшагося разложены (npieMa элементовъ воды и проч.). 



Изучеше явленШ нагревашя, сделанное съ помощью пирометра 

 Ле-Шателье (въ которомъ употребляется, какъ известно, термоэлек- 

 трическая пара, составленная изъ платины и сплава платины съ 

 10% роды), позволило определить точку превращешя дистена 

 въ непрозрачную, фарфоровиднуго массу и убедиться, что такой 



*) См. Pnrkr Gleavdand Elem. treat, on rainer. Boston 1816. p. 201. Spesia 

 Sulla fusibilita d. minerali. „Atti ft. Ac. d. Sc. di Torino". ХХП. 1887. p. 425. 



2 ) Laugisr Ànalise de disfchène de S-t Gothard. „An. du Mus." V. 1804 p. 13. 



3 ) Erdmann. 1 с. p. 24. 



4 ) Дистенъ И1ь Циллерталя содержать cji1>äsi фтора с«. Bëudant. Tr. de Miner. 

 2-me éd. I. P. 1830. p. 28. 



